Relatorio composicao do betao - Trabalho pratico da composicao do betao
Relatorio composicao do betao
Candiddorow
Candiddo Vilanculo | comentários
Eng. Paulo Bassequete
Gerson Mussagy
Stanley Nguenha
1.1 Nota de abertura
O betão é um material constituído pela mistura devidamente proporcionada de pedras e areia, com um ligante hidráulico, água, e eventualmente adjuvantes. O ligante reagecom a água endurecendo, e a mistura adquire coesão e resistência que lhe permiteservir como material de construção. O betão é um material de construção de custo comparativamente reduzido cuja produção e uso tem vindo a crescer em todos os tipos de obras, a nível mundial. Mesmo em estruturas onde outros materiais de construção são usados como materiais estruturais, tais como o aço ou a madeira, o betão também pode ser imprescindível, por exemplo, nas fundações. As propriedades do betão endurecido são muito importantes e dependem de vários factores. Mas ao contrário da maior parte dos materiais estruturais, que são fornecidos pela fábrica já prontos a serem utilizados nas construções, a produção, transporte, colocação e compactação do betão são da responsabilidade dos técnicos de engenharia civil. É importante referir também que as propriedades do betão endurecido não são estáticas e vão evoluindo ao longo do tempo. Por exemplo, cerca de 50 a 60% da resistência final desenvolve-se nos primeiros 7 dias, 80 a 85% em 28dias, e mesmo ao fim de 30 anos de idade do betão, tem-se verificado aumentos mensuráveis de.
O presente trabalho tem como objectivo elaborar o cálculo da composição de um betão C20/25, bem como a sua execução de fabrico e ensaio. Foram utilizados para o efeito três inertes diferentes:
Inertes finos
Inertes grossos
Para a execução do mesmo foram realizados ensaios:
Compressão aos 7 dias
Abaixamento do cone de Abrams
Após a realização dos primeiros 3 ensaios, foi feito o cálculo da composição do betão.
Em seguida o betão foi doseado, e fabricado, e depois colocado em 3 moldes para a execução do último ensaio.
Segundo Vasconcellos (1997) dosear um betão é:
É, no sentido mais lato da palavra, quantificar seus componentes de forma que após sua correcta execução (medição, mistura, transporte, lançamento, adensamento e cura) e das reacções de hidratação da pasta de cimento e água, resulte um material pétreo que apresente propriedades (resistência mecânica, impermeabilidade e durabilidade) que o capacitem a constituir se em parte integrante e útil de uma peça isolada ou de uma estrutura.
Após a execução dos ensaios de granulometria, baridade, absorção de água foi possivél apurar resultados que iriam ser responsáveis pelo bom doseamento do betão.
Como dados adicionais, tivemos as massas volumicas, a trabalhabilidade desejada (tabela) assim como o metódo a usar (método de Faury).
ENSAIOS LABORATÓRIAIS I
1.1 ENSAIO DE GRANULOMETRIA
Título: Determinação da composição granulometrica dos inertes
Objectivo: Sabe-se que granulometria: é a proporção relativa, em porcentagem, dos diferentes tamanhos dos grãos que constituem o agregado. A composição granulométrica tem grande influência nas propriedades futuras das argamassas e concretos. É determinada através de peneiramento, através de peneiras com determinada abertura constituindo uma série padrão. A granulometria determina, também, o diâmetro máximo do agregado, que é a abertura da peneira em que fica retida acumulada uma percentagem igual ou imediatamente inferior a 5%. Outro índice importante determinado pela granulometria é o módulo de finura, que é a soma das porcentagens retidas acumuladas divididas por 100.
Este ensaio tem por objetivo, determinar a composição granulométrica do agregado miúdo, bem como conhecer o módulo de finura e a dimensão máxima característica do agregado.
Norma: NP 1379 (1976)
Materiais/equipamentos usados
Série de peneiros: 12,5/ 9,5/ 4,75/ 2,36/ 1,18/ 0,59/ 0,297/ 0.149/ 0,075 mm
Inerte fino 1500g
Inerte grosso 3000g
Areia 500g.
De acordo com a norma NP 1379, procederam-se os seguintes passos:
Reunidos todos os materiais, procedeu-se à execução do ensaio, montando-se a bateria de peneiras.
A amostra foi peneirada através da bateria de peneiras, de maneira enérgica e contínua, permitindo a separação dos diferentes tamanhos de grãos do agregado.
Em cada peneira o material retido foi separado e pesado, anotando-se o valor na planilha de composição granulométrica. Os grãos de agregado graúdo que porventura ficaram presos nas malhas das peneiras, foram retirados com a passagem da cerdas de aço da escova. Ao final do processo, com todos os valores dos pesos retidos em cada peneira, procedeu-se o cálculo da planilha de composição granulométrica, definindo-se os percentuais de material retido e retido acumulado.
Fig1: Pesagem dos inertes
Fig 2: Agitação dos inertes
O percentual retido acumulado em relação a cada peneira da série utilizada, forneceu os dados para a definição da curva granulométrica dos inertes em estudo. Também foi defindo o módulo de finura e o diâmetro máximo dos inertes, como mostra a Tabela 1 e Gráfico 1.
Material retido no peneiro (g)
Percentagem retida
Percentagem acumulada
Percentagem que passa
Mistura ajustada
Tabela 1: Granulometria, cálculo das percentagens passadas
Gráfico 1: Curva granulometrica dos inertes
1.2 ENSAIO DE BARIDADE
Título: Determinação da Baridade do inerte.
Objectivo: Este ensaio tem como objectivo, determinar massa por unidade de volume aparente de uma classe de inerte.
Norma: NP-955 (1973).
Materiais/equipamentos usados:
Inertes (fino "2" e grosso "1")
Nota: Usamos um molde não designado pela Norma Portuguesa, porque para o molde aconselhavel (pela norma) a placa de vidro nao a fechava completamente.